— 758 — 



entnommen worden waren. Das langsame Absterben dieser 

 Holzstücke hatte im Splinte Verkernungsvorgänge eingeleitet. 



Durch Kochen verliert der Splint der Edeltanne nicht die 

 Fähigkeit die Hoftüpfel seiner weiteren Elemente, wenn er dann 

 austrocknet, zu schliessen. 



Ich Hess einen 7 cm langen Cylinder aus gekochtem Splint- 

 holz, der dem Durchgang von Wasser geringen Widerstand ent- 

 gegengesetzt hatte, durch Liegen an der Luft austrocknen, in- 

 jicirte ihn dann mit der Wasserstrahlluftpumpe und prüfte von 

 neuem seine Durchlässigkeit. Ein Druck von 90 cm Wasser 

 wurde angebracht. Ungeachtet dieses, für die in Betracht 

 kommenden Verhältnisse, relativ hohen Druckes fand nur ein 

 langsamer Durchtritt des Wassers statt. In 5 Stunden fiel das 

 Wasser um 40 cm, in den folgenden 11 Stunden um weitere 

 57 cm, womit der Druck in 7 cm Saugung sich verwandelt hatte. 



Vier tangentiale Cylinder wurden aus dem Splint der Edel- 

 tanne der Quere nach geschnitten, und zwar zwei aus frischem 

 Splint, zwei aus Alcohol-Material. Diese Cylinder trockneten 

 erst eine Zeitlang an der Luft und wurden hierauf 24 Stunden 

 lang im Trockenschrank einer Temperatur von ca. 90 ^ C aus- 

 gesetzt. Ich versuchte hierauf, durch diese Cylinder Luft durch- 

 zupressen. Es gelang dies bei ca. 76 cm Quecksilberdruck mit 

 den beiden aus dem frischen Splint hergestellten Cylindern, als 

 dieselben allmählich auf 6, beziehungsweise 5 mm Höhe zurück- 

 geschnitten wurden; bei dem Cylinder aus Alcohol-Material 

 machte sich ein Zurückschneiden auf 13, beziehungsweise 10 mm 

 nothwendig. Die grössere Durchlässigkeit des Alcohol-Materials 

 beruhte ganz vornehmlich darauf, dass es offene Schliesshäute 

 führte, vielleicht zum geringeren Theil auf einem vollständigeren 

 Austrocknen. In allen vier tangentialen Cylindern gehörte 

 der genannte bedeutende Druck dazu, um den Durchtritt von 

 Luft zu ermöglichen. War aber erst die Bewegung eingeleitet, 

 so reichte ein weit geringerer Druck aus, um sie zu unterhalten. 

 An dem langen von Alcohol-Material und dem kürzeren von 

 frischem Splint stammenden Cylinder konnte dieser Druck bis 

 auf 10 cm Quecksilber sinken, bevor aller Luftaustritt aufhörte. 

 Eine vorübergehende Aufhebung des gesammten Druckes während 

 des Versuches hatte aber stets zur Folge, dass wiederum ein 

 wesentlich höherer Druck anzuwenden war, um den Luftdurch- 

 tritt von neuem einzuleiten. Bei dem kurzen, von frischem 



